ＲＴレベル１

一次専門試験問題のポイント

ＲＴレベル１の一次試験については，58 巻 11 号(2009)(a)380
正答(b)420(c)500(d)530［Ｂ］(d)に一般試験問題を取り上げて解説を行ったが，今回は最鋼溶接継手の放射線透過試験方法を規定している JIS

近の一次試験の専門試験問題で比較的に正答率の低い問Z 3104:1995 の附属書１鋼板の突合せ溶接継手の撮影方

題を選んで解説を行い，受験者の参考に供したい。

法及び透過写真の必要条件においては，撮影配置として,専門問題は 30 問題程度が出題され，四者択一形式に「(1)線源とフィルム間の距離（L1 ＋L2)は，試験部の線より正しいもの，又は誤ってるものを選ぶ形式と，一つ源側表面とフィルム間距離 L2 の m 倍以上とする。m のの文章問題のなかに複数問が設けられて，それぞれに四値は像質の種類によって附属書 1 の表 2 とする。(2)線源者択一の解答が示されている形式がある。一般問題と専と試験部の線源側表面間の距離 L1 は，試験部の有効長さ

門試験とも 70%以上の正答で一次試験合格となる。

L3 の n 倍以上とする。n の値は像質の種類によって附属書 1 の表 3 とする。」の二つの条件を規定している。m

問１次の(a)～(d)のうちで階調計によって求められるの値，n の値は試験問題の巻末の参考資料に与えられてものを一つ選び記号で答えよ。［Ａ］

いるが，この問題のＡ級では，m の値は 2f/d 又は 6 のい(a)きずの寸法(b)透過写真の像質ずれか大きい方の値とし，n の値は 2 とする。(1)の条件(c)フィルム・コントラスト(d)透過写真の濃度から線源とフィルム間の距離を求めると，m の値は 2×3.0／0.50＝12 となり，6 より大きい 12 が m の値となる。

正答［Ａ］(b)

このため，(L1＋L2)は 12×30.0＝360mm となる。しか撮影された透過写真が要求する目的を満足しているかし，(2）の条件では，L1 は 2×250＝500mm となり，L1否かを評価するものが，透過写真の像質である。像質と＋L2 は 500＋30＝530mm となる。(1)の条件のほうは，は画像の良否であり，コントラストや明瞭度等が関係す得られた値が（L1 ＋L2 ）の値であるが，(2)の条件ではる。放射線透過試験関係の JIS 規格では像質の種類としL1 の値が得られるので，さらに L2 を加える必要があるて A 級，B 級等を規定し，それぞれの像質に対して透過ことに注意すること。

度計の識別最小線径，試験部の濃度範囲及び階調計の値の３項目について透過写真の必要条件を規定している。

問３

したがって，階調計は透過度計と共に，透過写真の像質号で答えよ。

次の文の［Ｃ］に入れる適切な数値を一つ選び記を評価するために使用する撮影用具である。なお，フィ

JIS Z 3104:1995 に従って母材の厚さが 25.0mm の鋼

ルム・コントラストは使用するＸ線フィルムの特性値で溶接継手の透過写真を撮影しようとしたところ，周辺のあり，透過写真のコントラストと混同しないように注意

部材の張り出しのため焦点とフィルム間の距離としてすること。

410mm しかとれないことが明らかとなった。透過写真の像質としてＡ級が要求され，透過度計・フィルム間距問２

次の文の［Ｂ］に入れる適切な数値を一つ選び記号で答えよ。
母材の厚さが 25.0mm の鋼溶接継手の撮影を行う場合，

離 L2 は 30.0mm とすることができる。このとき，試験部の有効長さ L3 は［Ｃ］mm 以下にしなければならない。
ただし，焦点寸法 f が 2.5mm のＸ線装置を使用する。

透過度計・フィルム間距離 L2 は 30.0mm であった。線

解 答 に あ た っ て 必 要 と す る 場 合 ， 巻 末 の JIS Z

源寸法 f が 3.0mm の装置を使用して，JIS Z 3104:1995

3104:1995 の附属書 1 の表 1～表 6 を用いよ。に規定されているＡ級を満足する撮影を行うためには，(a)185(b)190(c)205(d)215線源とフィルム間の距離を［Ｂ］mm 以上にしなければならない。

正答［Ｃ］(b)

ただし，要求される透過度計の識別最小線径は前問と同じ JIS Z 3104:1995 に従って撮影を行う場合0.50mm であり，試験部の有効長さ L3 は 250mm とする。の撮影配置に関する問題である。前問の解説の(2)の条件

解 答 に あ た っ て 必 要 と す る 場 合 ， 巻 末 の JIS Zから考えると，求める L3 の値は L1 の 1/2 の値となる。

3104:1995 の附属書 1 の表 1～表 6 を用いよ。

したがって，L1 は 410－30.0＝380mm となり，L3 は380/2＝190mm となる。L2 の 30.0mm を引かずに 410/2＝205 から(c)にマークした解答が多少あった。

正答［Ｄ］(a),［Ｅ］(a),［Ｆ］(c),［Ｇ］(c)［Ｈ］(b)

問４

次の文の［Ｄ］～［Ｈ］に入れる適切な数字又は語句をそれぞれ一つ選び記号で答えよ。

撮影された透過写真が，要求されている像質を満足しているか否かを確認する問題である。要求されている像JIS Z 3104:1995 に従って鋼溶接継手のＸ線透過写真

質は，この問題ではＡ級である。最低濃度は図中の②とを撮影した。母材の厚さは 12.0mm である。撮影条件を決⑤に着目して，低い方の②となる。最高濃度は図中の①，定するために 15 形の階調計を使用した。透過度計は⑥，⑧に着目して，最高の①となる。試験部の濃度範囲

04F(F02)形を使用し，透過写真の試験部において左右とは 1.30 から 4.00 に収まっていれば良いから，合格であも 2 本の線が識別されている。また，透過写真の各部分る。透過度計の線径については，形の種類を示す 04F のの濃度（①から⑧までの 8 ケ所）を図１に示す。

記号から 7 本の線径が分かるようにして置く事が大切で

解 答 に あ た っ て 必 要 と す る 場 合 は ， 巻 末 の JIS Zある。04F 形では一番太い線径が 0.40mm，2 本目は 0.83104:1995 の附属書 1 の表 1～表 6 を用いよ。

倍の 0.32mm で，(c)である。母材の厚さ 12.0mm に対しては，巻末の表から 0.25mm 以下の線径が識別されなければならないから，識別線径に関してはＡ級を満足してはいない。階調計の値は，図中の⑥と⑦の濃度値から，(2.20－2.00)／2.20＝0.091 が得られ，(c)である。この値は巻末の表から要求値の 0.062 より大きいので満足している。
透過度計の識別状況，試験部の濃度範囲，階調計の値の３項目をすべて満足することが必要である。しかし，
この透過写真は透過度計の識別状況が満足していないの

濃度測定値
①2.50

②1.45

③1.83

④1.73

で［Ｈ］は(b)であるが，(a)にマークした解答がかなりあ

⑤1.65

⑥2.20

⑦2.00

⑧2.30

った。

図１
専門試験問題については，きずの像の分類の問題が，（１）試験部の最低濃度は［Ｄ］，最高濃度は［Ｅ］であ鋼及びアルミニウムの溶接継手について出題されるから，「放射線透過試験問題集 1999」などにより，十分に理る。
（２）確認された最小線径は［Ｆ］mm である。

解しておく必要がある。なお，問題集は改訂が遅れてい（３）階調計の値は［Ｇ］である。

るが JIS Z 3105:2003 では，きずの像に関しては基本的（４）(1)～(3)により，JIS Z 3104:1995 のＡ級が要求さには 1993 版と変わっていない。しかし，附属書 4 の表れている場合に，この透過写真は必要条件を［Ｈ］。

1～表 5 において，従来は「未満，以上」で区分されていたのが，「以下，超える」で区分されているので，区切りの数値の所で注意する必要がある。

［解答群］［Ｄ］(a)1.45(b)1.85(c)1.73(d)2.00

2009 年秋期の試験問題から，巻末の参考資料は JIS Z［Ｅ］(a)2.50(b)1.85(c)2.20(d)2.30

3104:1995,JIS Z 3105:2003,JIS G 0581:1999 の必要な［Ｆ］(a)0.20(b)0.25(c)0.32(d)0.40

表を出題とは無関係に掲載しているので，十分注意して［Ｇ］(a)0.062(b)0.074(c)0.091(d)0.10

間違った規格の表を見ないようにすること。

［Ｈ］(a)満足している(b)満足していない(c)満足しているとも満足していないともどちらともいえない(d)満足しているかいないかは関係ない

なお，54 巻 1 号(2005)にもＲＴレベル１の専門試験問題について紹介しているので参照して欲しい。

ＰＴ・ＰＤレベル１

一次専門試験問題のポイント

PT･PD レベル１の新規一次試験については，これまで数回にわたって例題を解説してきた。

生原因になる。
正答（ｄ）（ＰＴ）
乾燥温度が高すぎた場合は，浸透液の蛍光輝度の劣化

今回は，専門問題の中で比較的正解率の低い問題及びが考えられ，指示模様の検出精度は低くなる方向に働く。

基本的に理解しておいてほしい問題の例題を選んで解説

これは，疑似模様の発生とは無関係なので（ａ）は誤っする。ている。疑似模様は試験体の形状が複雑で表面状態が粗い場合に，洗浄不足により起こりやすいので，（ｂ）は誤次の文は，小物機械部品に水洗性浸透探傷試験をっている。洗浄処理において，洗浄水の圧力が高いと過適用する場合の浸透処理及び排液処理について述べたも洗浄になりやすいので，（ｃ）も誤っている。浸透液で汚のである。正しいものを一つ選び記号で答えよ。

れた乾式現像剤が試験体に付着すると，それをきず指示（ａ）浸透処理を行う場合は，試験体の表面やきずの中模様と誤ることがあるため，（ｄ）が正答である。

問１に水分が残っていてもさしつかえない。
（ｂ）浸漬法によって浸透処理を行う場合は，排液時間

問３

次の文は，後乳化性蛍光浸透探傷試験の試験対象は浸漬時間より短くしなければならない。

について述べたものである。後乳化性蛍光浸透探傷試験（ｃ）排液は，そのあとに続く洗浄処理を，適切に行なに適している試験体はどれか。正しいものを一つ選び記えるようにすることが，最大の目的である。
（ｄ）排液は，余分な浸透液を回収して，再利用することが最大の目的である。

号で答えよ。
（ａ）大形構造物の溶接部（ｂ）砂型鋳型で作られた鋳造品（ｃ）放熱フィンのついたエンジン部品

正答（ｃ）（ＰＴ）（ｄ）ジェットエンジン用タービンブレード水洗性浸透探傷試験において浸透処理を行う場合，試験体の表面やきずの中に水分があると浸透液がきず内部正答（ｄ）（ＰＴ）に浸透しないことがある。そのため（ａ）は誤りである。

後乳化性蛍光浸透探傷試験は最も検出感度の高い方法

排液は試験体表面の浸透液の皮膜を均一にして洗浄処理として，微細なきずや，過洗浄になりやすい幅の広い浅を，適切に行えるようにすることが主な目的であり，回いきずの検出に適用される。この方法は乳化処理を必要

収による再利用も目的の一つではあるが主な目的ではなとするため，大形構造物や表面状態の粗いもの，あるいい。したがって，（ｃ）が正しく，（ｄ）は誤っている。

は試験体形状の複雑なものには適用が困難である。した

また，浸漬法によって浸透処理を行った場合の排液にはがって，（ａ）（ｂ），（ｃ）のような試験体には適用が難ある程度の時間が必要であるが，浸漬時間は試験体表面しい。ジェットエンジン用タービンブレードは精密鋳造がぬれればよいので，時間は短くて問題はない。したが品であり表面は滑らかなことから，後乳化性蛍光浸透探って，（ｂ）も誤りである。

傷試験が適用されている。（ｄ）が正答である。

問２

問４

次の文は，小物機械部品の水洗性蛍光浸透探傷試

次の文は，無現像法について述べたものである。

験における疑似模様について述べたものである。正しい正しいものを一つ選び記号で答えよ。

ものを一つ選び記号で答えよ。

（ａ）洗浄処理中に観察し，現像剤を使用しない方法で（ａ）乾燥温度が高すぎた場合は，疑似模様の発生原因になる。
（ｂ）試験体の形状が単純で試験面も滑らかな場合は，疑似指示が生じやすい。
（ｃ）洗浄処理において，洗浄水の圧力が高ければ高いほど疑似模様が発生しやすい。
（ｄ）乾式現像剤中に混入した浸透液は，疑似模様の発ある。
（ｂ）試験体を加熱乾燥処理した後，観察する方法である。
（ｃ）無現像法により形成された指示模様の識別性は，速乾式現像法より劣るが湿式現像法より優れている。
（ｄ）無現像法は，試験体が金属ならば染色浸透探傷試

ら暗室に入ってすぐに観察を開始してもよい。

験にも適用できる。

（ｃ）観察におけるブラックライトの強度は，試験面上で少なくとも 800 Lx は必要である。

正答（ｂ）（ＰＴ・ＰＤ）
無限像法は現像剤を使用しない方法であるが，加熱乾（ｄ）観察は，500 Lx 以下の明るさの場所で行う。

燥処理により指示模様を検出する方法である。したがって，（ａ）は誤りで，（ｂ）は正しい。また，現像剤を使

正答（ａ）（ＰＴ・ＰＤ）

用した方法と比較すると，指示模様の拡大が小さいため，

蛍光浸透探傷試験における観察において，指示模様か識別性は劣る。したがって，（ｃ）も誤っている。さらに，疑似模様かの判断を行うためには，明るいところで試験

染色浸透液では指示模様のコントラストが得られないの体表面にばりや打痕等がないかを調べる必要がある。そで適用はできない。（ｄ）も誤りである。のため，（ａ）は正しい。明るいところから暗室に入った
場合，目の働きとして暗さに慣れるのに時間を要する（暗問５

対比試験片について述べたものである。誤っているものを一つ選び記号で答えよ。

順応）。暗室に入った瞬間では目のしきい値が高く，わずかな光を感知できない。したがって，（ｂ）は誤っている。

（ａ）アルミ焼き割れ試験片のきずの大きさは色々であ

観察条件は，ブラックライトの強度は試験面で 1000るが，溝をはさんだ左右の割れはほぼ同じ程度のμW／cm2，暗さは 20Lx 以下とされている。したがって，深さの割れであると考えてよい。

（ｃ）も（ｄ）も誤っている。単位等も合わせて覚えて（ｂ）アルミ焼き割れ試験片は，アルミニウム板にニッおいてほしい。

ケルめっきとクロームめっきを施し，そのめっき面に割れを入れたものである。
（ｃ）浸透探傷試験に用いる試験片には，ニッケル及び問７

次は，溶剤除去性蛍光浸透探傷試験で乾式現像剤を用いて検査を行う場合の処理手順を示したものである。

クロームめっき層に割れを入れたもの，アルミニ

正しいものを一つ選び記号で答えよ。

ウム板に焼割れを入れたものなどがある。

（ａ）試験準備→前処理→浸透処理→除去処理→乾燥処（ｄ）めっき割れ試験片は，使用中の探傷剤の性能点検に使用できる。

理→現像処理→観察→後処理（ｂ）試験準備→前処理→浸透処理→除去処理→現像処
理→観察→後処理

正答（ｂ）（ＰＴ・ＰＤ）
対比試験片の種類には，アルミニウム板に焼き割れを発生させたもの，黄銅板にニッケル及びクロームめっきを施し，そのめっき面に割れを作製したもの及びステン（ｃ）試験準備→前処理→浸透処理→洗浄処理→乾燥処理→現像処理→観察→後処理（ｄ）試験準備→前処理→浸透処理→除去処理→乾燥処理→現像処理→観察→後処理

レス板にニッケル及びクロームめっきを施し，そのめっき面に星状にきずを入れたもの等がある。また、アルミ正答（ｂ）（ＰＴ・ＰＤ）

焼き割れ試験片は楕円形状の焼き割れの中央に溝を入れ溶剤除去性浸透探傷試験の手順において，除去処理のたものであり，左右の割れの程度はほぼ同じである。し後に乾燥は必要なく，除去処理の後はできるだけ早く現たがって，（ａ），（ｃ）は正しく，（ｂ）が誤っている。

像処理を行うことがきずの検出精度を上げるためにも必対比試験片の主な目的に探傷剤の性能点検及び使用中要である。また，除去処理と洗浄処理の違いや，他の探の探傷剤の性能点検がある。（ｄ）も正しい。

傷方法の手順も良く理解しておいてほしい。

次の文は，小物機械部品に水洗性蛍光浸透探傷試

以上，これまで出題されてきた問題の傾向を基に PT1，験を実施した場合の観察について述べたものである。正PD1 に関する専門問題を解説してきた。まだ，基本的なしいものを一つ選び記号で答えよ。

問題の理解不足が目立っている。紙面の都合上詳細な解（ａ）観察において，指示模様か疑似模様かの判断を行説はできなかったが，これまでの NDT フラッシュの解うためには白色光の下でも見る必要がある。

説や参考書，問題集等を参考によく学習して，一次試験

問６（ｂ）指示模様は，非常に明るいので，明るいところか突破を望むものである。